( 4o9 ) 



» II. Dans une seconde série d'expériences, après avoir préparé les 

 sulfures amorphes de calcium et de strontium par le procédé de M. Saba- 

 tier ('), nous avons soumis ces sulfures, placés dans une nacelle de 

 charbon, à l'action d'un four électrique à tube actionné par le même cou- 

 rant que précédemment. 



» En examinant la fusion des sulfures amorphes, on peut arrêter la 

 chauffe au moment exact où cette fusion est terminée, ce qui a lieu après 

 trois minutes environ. Le sulfure fondu cristallise par refroidissement. 



» Nous avons obtenu à l'analyse : 



1° Sulfure de calcium. 



I. Théorie. 



Ca. . . . 55,8 55,55 



43,9 



44,45 



2° Sulfure de stronliuni. 



I. Théorie. 



Sr . . . . 73,70 78,26 



S 26,20 26,74 



» Propriétés. — Les sulfures de calcium et de strontium se présentent 

 l'un et l'autre cristallisés dans le système cubique; ils sont d'ailleurs sans 

 action sur la lumière polarisée. Leur densité a été prise dans l'essence de 

 térébenthine à iS"; nous avons trouvé, pour le sulfure de calcium 2,8 et 

 pour le sulfure de strontium 3,7 : 



» Les propriétés chimiques de ces sulfures présentent la plus grande analogie avec 

 celles que nous avons signalées pour le sulfure de baryum cristallisé (^). Signalons 

 toutefois les plus importantes. 



B L'oxygène, à la température du rouge, les convertit intégralement en sulfates. 



» Le fluor les attaque à froid, il y a production d'un lUiorure de soufre et d'un fluo- 

 rure métallique. 



» Les o.\.ydants chauffés légèrement réagissent avec une vive incandescence; il en 

 est de même pour les chlorures et oxychlorures de phosphore et d'arsenic. 



» Parmi les réducteurs, nous signalerons l'action du carbone; elle a été faite au 

 four électrique au moyen d'un courant de looo ampères et de 5o volts; après dix. 

 minutes de chauffe, il ne reste plus que des traces de soufre et les produits répondent 

 à la formule C^Ca et C-Sr. 



» En résumé : 1° Nous avons obtenu, cristallisés dans le système cubique, 

 les sidfures de calcium et de strontium, en soumettant à l'action du four 

 électrique soit le mélange de sulfate et de charbon, soit le sulfure amorphe ; 



(') Sabatier, Comptes rendus, t. LXXXVIII. 



( 2 ) A. MouRLOT, Sur le sulfure de baryum cristallisé {Comptes rendus, t. CXXVI ; 



,898). 



